PEMANFAATAN BUNGA ROSELA (HIBISCUS SABDARIFFA) SEBAGAI PEWARNA ALAM UNTUK MENCELUP SERAT RAYON
Ria Harmini
Jurusan Teknik Industri, Institut Teknologi Nasional.
Abstrak: Proses  pencelupan  pada  umumnya  adalah  mendispersikan  zat  warna  ke  dalam pelarut  air atau medium lain, kemudian mencelupkan bahan tekstil ke dalam larutan tersebut dan  memberikan  energi  dan  perlakuan  lain  misalnya  mengaduk  ataupun  menambahkan bahan-bahan  lain  sebagai  fiksator/  pembangkit  warna  dan  dilaksanakan  selama  waktu tertentu.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  di  atas  dan  mencari  apakah  ada  pengaruh pemanfaatan bunga rosela (Hibiscus sabdariffa) sebagai pewarna alami untuk mencelup kain rayon dengan variasi fiksator air kapur dan air tawas.  Kain  contoh  uji  diuji  ketahanan  luntur warna terhadap pencucian dan tua-muda warna secara visual dengan alat evaluasi Grey Scale dan  Staining  Scale.  Analisis  data  menggunakan  statistik  non  parametrik  koefisien konkordansi Kendall dan Anava Univariat.
Berdasar uji koefisien konkordansi Kendall diperoleh bahwa air kapur dan air tawas sebagai  fiksator/pembangkit  warna  berpengaruh  secara  signifikan  pada  ketahanan  luntur warna  terhadap  pencucian,  dan  air  kapur  memiliki  ketahanan  luntur  warna  lebih  baik daripada  air  tawas.  Sementara  dengan  uji  Anava  terbukti  ada  pengaruh  pemanfaatan  bunga rosela  sebagai  pewarna  alam  untuk  mencelup  kain  rayon  dengan  variasi  fiksator  air  kapur, sedangkan variasi air tawas tidak menunjukkan hasil yang signifikan.
Kata kunci : Ekstrak bunga rosela, rayon, proses pencelupan, variasi fiksasi
P erkembangan  tekstil  saat  ini  maju  sangat pesat. Maka agar dapat mengikuti perkembangan  pertekstilan  maka  harus dapat menciptakan terobosan-terobosan baru.  Sekarang  telah  banyak  dijumpai pewarna  sintetis,  tetapi  tanpa  disadari pewarna  jenis  ini  sangat  berbahaya  bagi lingkungan  di  sekitar  kita.  Oleh  karenanya digunakan  zat  pewarna  alam  yang  terdapat di  sekitar  kita.  Dengan  menggunakan  zat warna alam seperti buah, daun, kulit, pohon, bunga  dan  lain-lain  dapat  digunakan  dalam proses  pencelupan  bahan  tekstil.  Salah  satu zat  warna  yang  digunakan  sebagai  bahan pewarna adalah
bunga  rosela (Hibiscus  sabdariffa). Bunga rosela (Hibiscus sabdariffa) mengandung saponin,  flavonoida,  dan  tanin.  Tanin merupakan  gugus  yang  dapat  membawa warna  kuning  sampai  warna  coklat.  Tanin mengandung  gugus  auksokrom  -OH  yang berfungsi  sebagai  pengikat  zat  warna  pada serat.  Dari  kandungan  kimianya  maka kemungkinan bunga rosela (Hibiscus sabdariffa) dapat mewarnai bahan tekstil.
Klasifikasi tanaman rosella ( Hibiscus sabdariffa ) adalah sebagai berikut : Divisio: Spermatophyta, Klas: Angiospermae, Sub Klas: Dicotyledoneae, Ordo: Malvales, Familia: Malvaceae,
Genus: Hibiscus, S pecies: Hibiscus sabdariffa (www.suaramerdeka.com)
Di  dalam  bunga  rosela  banyak terkandung  bahan-bahan  bermanfaat  yaitu: saponin,  karoten,  Xantofil,  protein,  lemak, flavonoida,  dan  tanin,  cadinene,  methyl anthranflate,  paniculatin.  Tanin  termasuk kelompok besar senyawa organik kompleks (yang dapat berupa polimer) yang mempunyai  sifat-sifat  antara  lain  larut  baik dalam air, mudah teroksidasi dan mengandung coloring  matter tertentu  yang dapat memberikan warna spesifik. (Trubus 45 , hal 84-85).

## Tinjauan Tentang Ekstraksi
Ekstraksi merupakan proses pemisahan  satu  atau  beberapa  bahan  dari suatu  padatan  atau  cairan  dengan  bantuan pelarut.  Pemisahan  terjadi  atas  dasar kemampuan  larut  yang  berbeda  dari komponen-komponen dalam campuran.
Pada  ekstraksi  ini  terjadi  pemisahan  segera dari  bahan-bahan  yang  akan  diperoleh ekstraksinya,  melainkan  mula-mula  hanya terjadi pengumpulan ekstrak dalam pelarut.
Ekstraksi  yang  biasa  digunakan  untuk memisahkan  bahan  alam  yang  terdapat dalam  tumbuhan  atau  hewan  adalah ekstraksi  jangka  panjang.  Senyawa  organik yang  terdapat  dalam  bahan  alam  seperti tannin  dapat  diambil  dengan  cara  ekstraksi jangka  panjang.  Proses  ekstraksi  harus menggunakan  pelarut  yang  sesuai.  Pelarut
yang digunakan adalah air. (linea Handoyo,

## Teknologi Kimia I, 1995; 178)
Ekstraksi  yang  digunakan  pada  penelitian ini  adalah  jenis  ekstraksi  secara  manual, dengan  cara  mengambil  bunga  rosela (Hibiscus  Sabdariffa). Kemudian  direbus selama  20  menit  dengan  suhu  rendah  (  45  C) untuk mendapatkan larutan zat warna yang pekat. Setelah itu dilakukan pemisahan antara  larutan  dengan  ampas  bunga  rosela yang  telah  direbus  dengan  menggunakan penyaring.  Dan  akhirnya  larutan  zat  warna siap  dipakai  untuk  proses  pencelupan. Adapun  tujuan  penelitian  adalah:  a.  Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pewarnaan  dengan  ekstrak  bunga  rosela (Hibiscus  sabdariffa) pada  pencelupan  kain rayon.    b.  Untuk  mengetahui  hasil  warna dari ekstrak bunga rosela (Hibiscus sabdariffa) pada kain rayon

## METODE
Dalam melaksanakan penelitian diperlukan rancangan penelitian guna menentukan  langkah  penelitian.  Rancangan penelitian  ini  diharapkan  agar  dalam pelaksanaan penelitian dapat berjalan lancar dan  dapat  mencapai  sasaran  sesuai  dengan yang  diharapkan.  Adapun  langkah-langkah yang  dikerjakan  dalam  suatu  penelitian yaitu :
Merumuskan tujuan penelitian., Menentukan  percobaan  apa  saja  yang dilakukan.,  Bagaimanakah  prosedur  dan pelaksanaannya.,  Prosedur  yang  dilakukan.
Rancangan penelitian yang digunakan seperti terlihat pada flow chart di bawah ini :

## PENGUJIAN TANIN

## Uji Hipotesis
Dalam  penelitian  ini  dilakukan pengujian hipotesa yang dimaksudkan untuk mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh pemakaian  fiksator  terhadap  ketahanan luntur warna.

## Koefisien Konkordansi Kendall W
Dalam praktik koefisien konkordansi Kendall  W  sering  dipakai  untuk  menilai tingkat  kesepakatan  antara  beberapa  (k) pengamat  dalam  memberikan  peringkat pada  suatu  objek.  Untuk  menghitung  W,
pertama-tama  dicari  jumlah  ranking  Rj dalam setiap kolom pada suatu tabel k x  N, kemudian  dijumlahkan  Rj  tersebut  dan jumlah  tersebut  dibagi  dengan  N  untuk menentukan harga mean Rj. Masing-masing Rj  kemudian  dapat  dinyatakan  sebagai deviasi  dari  harga  mean  itu.  Langkah terakhir  adalah  mencari  nilai  s  yang merupakan  jumlah  kuadrat  simpangan- simpangan tersebut.
Di mana Rj : jumlah peringkat
N  :  banyaknya  obyek  yang  diberikan peringkat
Dengan  diketahui  nilai  s  tersebut,  maka nilai W dicari dengan rumus:
Gambar 1 Flow Chart Penelitian
Oleh  karena  itu,  W  pasti  nol  atau  positif (Sidney Siegel, 1997:287)
Menurut (Sidney  Siegel,  1994:289) Jika terdapat nilai kembar  maka setiap
pengamat  diberi  nilai  rata-rata,  sehingga kesulitan  ranking  kembar  itu  kecil  dan dapat diabaikan. Tetapi jika proporsi nilai ranking  kembar  itu  besar  maka  dapat dilakukan  koreksi  yang  akan  menaikkan nilai W dari harga koreksi yang dilakukan. Faktor  koreksi  digunakan  untuk  setiap ranking adalah:
T =   12 3 t t  
Dimana:T = koreksi nilai ranking kembar, t  =  jumlah  kembar  dan  tiap  kelompok dengan ranking tertentu, sehingga koefisien konkordansi Kendall W adalah:
W=     T k N N k s 3 2 12 1

## Statistik Inferensial
Statistik  Inferensial  adalah  teknik penarikan  kesimpulan  tentang  ciri-ciri populasi  tertentu  dari  hasil  perhitungan sampel  yang    dipilih  secara  random  dari populasi  yang  bersangkutan.  Adapun langkah-langkahnya yaitu :

## Analysis of Variance (ANAVA)

## Klasifikasi Ganda
Analisis  varian  klasifikasi  ganda  atau  dua jalan, merupakan teknik statistik inferensial  parametris  yang  digunakan untuk  menguji  hipotesis  komparatif  lebih dari  dua  sample  (k  sample)  secara serempak  bila  setiap  sample  terdiri  atas dua kategori atau lebih.
Langkah-langkah yang diperlukan hipotesis  dengan  dua  jalan  adalah  sebagai berikut :
1) Menghitung JK (jumlah kuadrat) Total
      N x x JK total total total 2 2 2) Menghitung Jumlah Kuadrat Baris
(baris arah kekanan), dengan rumus :
         N x n x JK total br baris baris 2 2 3) Menghitung JK Jumlah Kuadrat
Kolom (kolom arah ke bawah), dengan rumus :
         N x n x JK total k kolom kolom 2 2
4) Menghitung jumlah kuadrat interaksi dengan rumus :
JK er int = JK bag - ( JK kolom + JK baris )               n bag bag bag bag bag bagian X n x n x JK . 2 2 2 1 2 1 ....
Menghitung jumlah kuadrat dalam :
JK JK JK JK JK er baris kolom total dalam int    
5) Menghitung dk (derajat kebebasan)
6) Menghitung Mean Kuadrat (MK), masing-masing JK dibagi dengan dk- nya
7) Menghitung harga
F F F eraksi h hbaris hkolom int , , dengan cara
membagi setiap MK dengan  MK dalam
Untuk  memudahkan  perhitungan  dalam rangka pengujian hipotesis dengan menggunakan  analisis  varian,  harga-harga yang  telah  diperoleh  dari  perhitungan
diatas  perlu  disusun  kedalam  table ringkasan  ANAVA,  seperti  ditunjukkan pada table di bawah ini :

## Uji rata-rata setelah Anava
Uji  rata-rata  sesudah  anava  ini  bertujuan untuk  mencari  apakah  ada  perbedaan antara  rata-rata  taraf  perlakuan  yang dilakukan sesudah data dikumpulkan.

## Uji Rentang Newman – keuls.
Uji  ini  dilakukan  untuk  mengetaahui  ada tidakya  perbedaan  rata  -  rata  antar perlakuan setelah dilakukan  analisis varians. Langkah-langkah untuk uji
Newman-keuls adalah :
a) Menyusun K buah rata-rata  perlakuan menurut  rata-rata    nilainya,  dari  yang paling kecil sampai yang ke besar.
b) Dari  daftar  anava,  diambil  harga  KT
(kekeliruan) disertai dk-nya.
c) Menghitung  kekeliruan  baku  rata-rata untuk  tiap  perlakuan  dengan  rumus  :
ni kekeliruan KT S yi ) ( 
d) Menentukan  taraf  signifikan  α,  lalu menggunakan  daftar  rentang  student. Daftar  ini  mengandung  dk=v  dalam kolom  kiri  dan  pdalam  baris  atas. Untuk  uji  Newman  –  keuls,  diambil v=dk  untuk  KT  (kekeliruan)  dan p=2,3,…k.  harga-harga  yang  didapat untuk  v  dan  p  dari  badan  daftar sebanyak (k-1) buah, supaya dicatat.
e) Mengalikan  harga-harga  yang  didapat dari  point  (d)  dengan S y 1 ,  dengan  ini
maka diperoleh nilai rentang signifikan terkecil (RST).
f) Membandingkan selisih rata-rata terbesar  dan  rata  terkecil  dengan  RST untuk  p=k,  selisih  rata-rata  terbesar dan  terkecil  kedua  dengan  RST  untuk p=(k-1),  selisih  rata-rata  terbesar kedua  dan  rata-rata  terkecil  kedua dengan  RST  untuk  p=(k-2),  dan seterusnya.
g) Dengan  demikian  maka  semua  akan ada 2 1 k(k-1)  pasangan  yang  harus dibandingkan. Jika selisih yang didapat  lebih  besar  dari  RST-nya masing-masing maka terdapat perbedaan  yang  berarti  diantara  rata- rata perlakuan.
Setelah anava dilakukan dan uji rentang Newman  –  keuls  selesai,  selanjutnya menaksir  rata-rata    μi  dan  menetukan interval  konfiden  (1-α)  100%  untuk  uji rata-rata μi. Titik taksiran μi adalah  Y i.
Untuk menentukan interval taksiran parameter  μi  diperlukan  kekeliruan  baku rata-rata perlakuan ke I yang dihitung dengan  rumus  berikut  ini  dan  E=KT (kekeliruan)  dapat  dituliskan  pula  sebagai berikut :
ni E

## S yi 
Interval  konfiden  (1-α)  100%  untuk  μi dihitung dengan menggunakan :
  Yi ni E t  2 1 1  < μi<  Y i+ ni E t  2 1 1  Dengan 1- 2
1 α  didapat  dari  daftar distribusi  student  dengan  dk=dk  untuk sumber kekeliruan.
Pengujian dilanjutkan dengan mengguanakan Univariate of Varianc.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Agar  data-data  hasil  penelitian  bisa digunakan dalam perhitungan-perhitungan statistik,  maka  data-data  tersebut  perlu diolah  terlebih  dahulu.  Hasil  pengolahan data-data hasil penelitian dapat ditabelkan sebagai  berikut  :  Dalam  pengujian  tahan luntur warna diperlukan 5 orang pengamat untuk dapat memberikan nilai dari  pengujian.  Adapun  kriteria  pengamat antara  lain:  Tidak  buta  warna,  Mengerti cara menggunakan staining scale dan grey scale,  Dapat  memberi  nilai  secara  teliti
(tidak  gampang  terpengaruh  pengamat lain).

## Univariate Analysis of  Variance
Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara tua muda warna kain dengan afikasi air kapur dan afikasi air tawas. Oleh karena banyaknya varian dalam masing- masing variabel, maka analisis dilakukan dengan menggunakan Univariate.
Pengujian  Tua  Muda  Warna  Kain dengan Variasi Fiksasi Air Kapur.
Pengujian  ini  bertujuan  untuk mengetahui tingkat  signifikansi  hubungan  warna  kain dengan fiksasi air kapur.
Tabel 1 Ringkasan Anava Dua jalan
(Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, 2003, hal 176-197)
Tabel 2 Evaluasi Tahan Luntur Warna Nilai tahan luntur warna Evaluasi tahan luntur warna Keterangan 5 Baik sekali Tidak ada kelunturan 4-5 Baik Hampir tidak ada kelunturan 4 Baik Sedikit sekali kelunturan 3-4 Cukup baik Sedikit ada kelunturan 3 Cukup Ada kelunturan 2-3 Kurang Cukup kelunturan 2 Kurang Cukup banyak kelunturan 1-2 Jelek Banyak kelunturan 1 Jelek Banyak sekali kelunturan Tabel 3 Skala Uji Tua Muda Warna Nilai Keterangan Warna 10 Tua sekali 9 Tua 8 Cukup tua 7 Muda 6 Cukup muda 5 Muda sekali Dalam  penelitian  yang  dilakukan,
hasil  warna  yang  telah  dihasilkan
adalah  warna peach atau  dapat  juga disebut warna merah muda.

## Tabel 4 Uji Univariate

## Tests of Between-Subjects Effects
Dependent  Variable:  Ukuran  Warna
12.573 a 14 .898 2.017 .021 5928.327 1 5928.327 13316.541 .000 4.640 4 1.160 2.606 .039 3.293 2 1.647 3.699 .027 4.640 8 .580 1.303 .247 60.100 135 .445 6001.000 150 72.673 149 Source Corrected Model Intercept pengamat
f iksasi pengamat * f iksasi Error Total Corrected Total Ty pe II I Sum of   Squares df Mean Square
F Sig.
R Squared = . 173 (Adjusted R Squared = .087) a.

## Pengujian Tua Muda Warna Kain dengan Variasi Fiksasi Air Tawas
Tabel 5 Output Uji Univariate
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent  Variable:  Ukuran
14.040 a 14 1.003 1.369 .177 5364.060 1 5364.060 7322.023 .000 3.880 2 1.940 2.648 .074 2.840 4 .710 .969 .427 7.320 8 .915 1.249 .276 98.900 135 .733 5477.000 150
112.940
149
Source Corrected Model Intercept f iktasi pengamat f iktasi * pengamat Error
Total Corrected Total Ty pe II I Sum of   Squares df Mean Square F Sig.
R Squared = . 124  (Adjusted R Squared = .034) a.
sementara pemanfaatan bunga rosela sebagai  pewarna  kain  rayon  dengan menggunakan  variasi  fiksasi  air tawas tidak dapat diterima atau tidak teruji kebenarannya.
Tabel 6 Uji Homogenitas
Test of Homogeneity  of Variances
Biay a  Produksi
.176 1
4 .696
Lev ene St at ist ic df 1 df 2
Sig.
Output  homogenitas  (dengan  Uji Levene)  Tabel  ..  menunjukan  nilai Lavene sebesar 0.176 dengan tingkat probabilitas  0.696.  Oleh  karena Probabilitas  >  Level  of  Significane (0.695  >  0.05)  maka  hal  ini
menunjukkan  tidak  ada  perbedaan varian  antar  kelompok  sampel  yang diteliti  atau  dengan  kata  lain  varian antar  kelompok  data  adalah  sama (homogin).  Atas  dasar  data  biaya produksi  fiksasi  kapur  dan  fiksasi tawas  di  atas  selanjutnya  hasil perhitungan  Anava  adalah  sebagai berikut:
Hasil  perhitungan  anava  Tabel.. menunjukkan  nilai  F hitung  =  1.787 dengan  tingkat  probabilitas  0.252. Dari  tabel  F  dengan  taraf  nyata  = 5%  dan  d.k  pembilang  =  1  dan  d.k penyebut  =  4  maka  diperoleh  nilai kritis F tabel = 7.71.

## Tabel 7 Output Anova
ANOVA Biay a  Produksi 60.167 1 60.167 1.787 .252 134.667 4 33.667 194.833 5
Between Groups Within Groups Total Sum  of Squares df
Mean Square F Sig.
Oleh  karena  F  tabel  >  F hitung  (7,71  > 0.252)  maka  dapat  disimpulkan  bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara fiksasi air kapur dan air tawas.

## Pembahasan
Zat  warna  alam  mulai  marak  digunakan kembali  terutama  di  dunia  pertekstilan setelah  timbulnya  kesadaran  masyarakat tentang  bahaya  pemakaian  zat  warna sintetis bagi kesehatan dan lingkungan.
Zat  warna  alam  yang  berasal  dari  bunga rosela merupakan zat warna yang diperoleh dari proses ekstrak bunga rosela.
Di  dalam  bunga  rosela  terkandung  zat yang bernama tanin. Ditinjau dari struktur kimianya  sebagai  berikut  Bunga  rosela terlebih dahulu dibuat ekstrak dengan cara merebus bunga rosela yang telah dicampur dengan air.
Zat warna ini pada proses
pencelupannya memerlukan bantuan mordan  sambil  memasukkan  unsur  logam
tertentu  supaya  zat  warna  mudah  masuk kedalam serat.

## Gambar 2 Struktur Tanin
Gambar  3 Ikatan  Kimia  Antara  Selulosa dengan Mordan Awal
Pada  proses  pencelupan,  kain  rayon  yang mengandung  logam  aluminium  berikatan dengan  oksigen  dan  oksigen  ini  akan mengikat  hydrogen  dari  zat  warna.  Oleh karena  itu,  dengan  adanya  ikatan  tersebut kain akan dapat terwarnai.
Gambar  4 Ikatan  Kimia  Antara  Selulosa dengan  Zat  Warna  Bunga Rosella.
Agar  dapat  mendapatkan  mutu  warna yang  baik  dan  tidak  mudah  luntur,  maka perlakuan  sebelum  dan  sesudah  proses pencelupan  perlu  dilakukan  pre-treatment dan  pasca  treatment.  Proses  pre-treatment yaitu  proses  mordanting  yang  bertujuan agar  serat-serat  dapat  terbuka  untuk masuknya  zat  warna  alam,  dengan demikian  maka  akan  membentuk  ikatan atau  reaksi  antara  unsur  logam  yang  akan dimasukkan kedalam serat dengan
colouring material yang ada pada tumbuhan.  Proses  mordanting  dilakukan sebelum proses pencelupan (mordan awal) dengan  bunga  rosella,  zat  mordan  yang digunakan  adalah  kapur    CaO  dimana senyawa  ini  membentuk  jembatan  kimia antara  molekul  pewarna  dan  serat.  Untuk mengunci  warna  yang  telah  masuk kedalam  serat  agar  warna  tidak  mudah luntur,  maka  setelah  proses  pencelupan diberi  suatu  perlakuan  pembangkitan warna yang merupakan pasca- pretreatment.  Mula-mula  kain  dibuka serat-seratnya  oleh  zat  mordan  sambil memasukkan unsur logam tertentu supaya zat warna bunga rosella ke dalam serat dan bereaksi  dengan  unsur  logam  disebut
dengan mordan akhir (fiksasi). Tujuan dari proses  mordan  akhir/fiksasi  adalah  untuk memperkuat  ikatan  yang  telah  terjadi antara zat warna dengan serat.
Mordan  akhir  yang  digunakan  pada penelitian adalah tawas (KAl(SO 4 ) 2 ) dan kapur  (CaO).  Reaksi  yang  terjadi  pada proses  mordan  akhir  dengan  masing- masing  zat  mordan  akhir/fiksasi  adalah sebagai berikut :
Gambar 5 Ikatan Kimia pada Proses
Fiksasi/Mordan Akhir dengan menggunakan Tawas (Kal(SO 4 ) 2 )
Gam bar 6 Ikatan Kimia pada Proses Fiksasi/Mordan Akhir dengan Meggunakan Kapur (Cao)
Reaksi  di  atas  menunjukkan  bahwa mordan akhir masih memiliki kemungkinan  untuk  mengikat  zat  warna lagi.  Semakin  besar  muatan  listrik  yang dimiliki  oleh  logam  tersebut,  maka semakin  besar  pula  kemungkinannya untuk  mengikat  zat  warna.    Hasil  ini  juga
diperkuat dengan pengamat yang dilakukan pada kain yang diuji daya tahan luntur  warnanya  terhadap  pencucian. Pengamatan  kain  dilakukan  oleh  5 pengamat, untuk  tiap-tiap pengujian dengan  masing-masing  zat  mordan  akhir serta variable control.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  pada bab  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Ada pengaruh pemanfaatan bunga rosela sebagai  pewarna  kain  rayon  dengan menggunakan  variasi  fiksasi  air  kapur, sementara tidak ada pengaruh pemanfaatan bunga rosela sebagai pewarna kain rayon dengan menggunakan variasi fiksasi air tawas. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa  pengaruh pemanfaatan bunga rosela sebagai pewarna kain rayon dengan menggunakan variasi  fiksasi  air  kapur  dapat  diterima atau teruji kebenarannya. Kedua, Pemanfaatan bunga rosela sebagai pewarna kain rayon dengan menggunakan variasi  fiksasi  air  tawas  tidak  dapat diterima  atau  tidak  teruji  kebenarannya. Saran, pertama, Untuk penelitian mengenai  zat  warna  alam  sebaiknya diperluas  lagi  karena  masih  banyak
potensi  tumbuh-tumbuhan  yang  bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pewarna.  Kedua,  Dari  hasil  penelitian, sebaiknya  proses  mordan  awal  dan mordan akhir dilakukan, agar warna dapat menyerap  dengan  baik  dan  kain  memiliki ketahanan luntur warna yang baik. Ketiga, Dari  hasil  penelitian,  sebaiknya  proses bleaching dilakukan  agar  warna  dapat sesuai dengan yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyadi,  MTS.  2008. Studi  Usaha  Baju Boneka  dengan Pemanfaatan Bunga Rosela  untuk  Menentukan  Biaya Produksi . Laporan
tidak dipublikasikan. Mal;ang. Institut
Teknologi Nasional.
Corbman,  BP.  1985. TEXTILES,  Fiber  to Fabric , sixth ed. Singapore. McGraw-Hill.
Handoyo,  L.  1995. Teknologi  Kimia  I .
Jakarta. PT Pradnya Paramita.
Hartanto dan S. Watanabe. 1980.
Teknologi Tekstil . Jakarta. PT
Pradnya Paramita.
Istiana,  H.  dan  Agusrina.  2005. Rosela
Merah (Hibiscus sabdariffa L.) .Malang. Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat.
Moerdoko,  W,  Isminingsih,  Budiarti  dan Widayat.  1075. Evaluasi  Tekstil bagian  Kimia. Bandung.  Institut
Teknologi Tekstil.
Moncrieff,  RW.  1975. Man-Made  Fibres,
sixth ed. London. Newnes- Butterworth. Soeprijono,  P.,  Poerwanti,  Widayat  dan Jumaeri. Serat-serat Tekstil.
Bandung. Institut Teknologi Tekstil.